SUR LES VARIATIONS 
U 
quelques-uns, la cause de la teinte bleuâtre qu’il présente générale¬ 
ment dans ce cas; car on peut préparer le fer par la chaleur dans des 
métaux fondus sans qu’il perde sa couleur et son éclat métallique, 
tout en devenant passif, comme lorsqu’on le chauffe dans une flamme 
à alcool. 
11. Si le fer a été exposé à la chaleur rouge pendant un quart 
d’heure au moins, on peut ensuite le polir parfaitement et lui rendre 
tout son brillant métallique en le frictionnant vivement avec du pa¬ 
pier sablé, sans qu’il perde par là sa passivité par rapport à l’acide 
nitrique à 1,36 de densité; comme si la modification électrique qui 
détermine cette passivité pouvait s’étendre à l’intérieur du métal à une 
profondeur d’autant plus grande, que l’action de la chaleur a été plus 
prolongée et plus intense. Le fer qui a été chauffé longtemps au rouge 
dans du gaz hydrogène ou dans de l’alliage fusible, conserve meme sa 
passivité après que sa surface a été entamée à l’aide d’une lime. 
12. Le fer bleui dans une flamme à alcool et rendu passif, ne perd 
pas cette passivité dès qu’étant combiné galvaniquement avec du fer 
ordinaire dans de l’eau saline , alcaline ou même acide, il v est devenu 
' ' */ 
positif par rapport à ce dernier. 
13. Le fer bleui au-dessous de la chaleur rouge obscure, qu’on a 
dépréparé ou rendu actif par une forte friction au papier sablé, de 
manière à entamer sa surface et à lui rendre son éclat et son aspect 
primitif, est généralement positif par rapport au fer ordinaire dans 
l’eau salée; mais il peut encore être négatif dans les acides dilués, 
quoiqu’il soit devenu actif relativement à l’acide nitrique; en tout cas 
ce fer dépréparé est négatif par rapport au fer ordinaire dans l’acide 
nitrique, quoique beaucoup moins qu'un fil bleui non dépréparé. 
14. Le fer bleui, dépréparé par une immersion assez prolongée dans 
un acide dilué propre à entamer sa surface, est généralement positif 
par rapport au fer ordinaire dans une eau acide et dans les solutions 
salines. Mais ce résultat, signalé d’abord par M. Beetz, est analogue 
à celui que nous présente dans les memes circonstances le fer ordi¬ 
naire. 
